— 320 — 
Tanto la Magnetite che si trova entro la pasta del granito, 
quanto V altra delle geodi, non offre per lo più esternamente il 
colore solito della specie. Alcuni cristalli son bruni volgenti al 
rossastro, altri invece hanno faccio come coperte da una vela- 
tura, quasi iridescente e con reflessi dorati e bronzati. Il loro 
interno però è d’ un nero di ferro, con lucentezza metallica 
alquanto appannata, e questa apparenza, che è propria della 
Magnetite, si rivela anche meglio nelle agglomerazioni di mine- 
rale, che stanno più profondamente nel granito inalterato. 
Fortemente magnetici, hanno intensa polarità. Durezza uguale 
a 5,5; peso speciflco, sperimentato in cinque cristalli: 4,917 
4,717 — 4,815 — 4,874 4,843, in media: 4,833.' Polvere 
nera, solubile affatto in acido cloridrico, senza svolger cloro, e 
con liquido che precipita abbondantemente in azzurro col fer- 
rocianuro di potassio. Al cannello appena fusibile ; sul carbone 
ninno indizio d’ aureola di zinco. Con borace, reazione del ferro, 
non del manganese. Con sai di fosforo nella fiamma di riduzione, 
e con prolungato soffiare, si ha una perla di color violetto chiaro, 
persistente, soprattutto a freddo (titanio). 
Panni dunque esser ampiamente dimostrato che il minerale 
altro non sia che Magnetite.^ 
La Magnetite nel granito elbano non è certo nuova, e il Kath 
{Die Insel Elba) dice trovarsi in forma di granuli, insieme con Ti- 
tanite e Orneblenda nel granito del Monte Capanne. Il D’Achiardi 
poi, nel suo stupendo libro DeUa mineralogia della Toscana, parla 
che, oltre ai soliti cristalli di Ortose, Quarzo, Albite e Tormalina, mostra alcuni 
cristalletti ettaedrici di rara perfezione, regolarissimi, con gli spigoli taglienti e 
gli angoli intatti, grossi circa 2 millimetri, e di un colore che su le diverse 
faccie e sotto varia incidenza di luce, varia dal giallo bronzato al verdastro, con 
alcuni reflessi turchinicci, come in certi cristalli di Oligisto-.Io credo che qui 
pure trattisi di Magnetite, tanto più che mi riuscì di scorgervi indizio di polarità; 
ma questo non posso assicurare, dacché non volli far saggi, che potessero di- 
struggere 0 menomamente alterare i preziosi cristalletti. 
‘ Il peso specifico della nostra Magnetite è alquanto inferiore a quello ge- 
neralmente fissato per questa specie (4.90 — 5.20), ma vicinissimo però alla 
cifra di 4. 89 trovata nella Magnetite cristallizzata di Vigneria (Rio) e di Punta 
Bianca (Calamita). 
2 Sembra impossibile che qualcuno, giudicando dall’apparenza, abbia detto 
esser quei cristalli di Braunite, quando specialmente la forma cristallina era in 
sì aperta contradizione con tal giudizio. 
